SÉANCE DU 20 JUIN l()o4. I SSg 



métallique, bien fondu, qui présente, clans sa cassure, des cristaux de cou- 

 leur foncée, noyés dans un excès de cristaux lamellaires jaunes de carbure 

 d'aluminium. 



» Le métal est réduit en poudre grossière, puis traité d'abord à froid 

 par une solution aqueuse saturée de soude ou de potasse en parties égales. 

 Un dégagement de gaz se produit, et le traitement est ensuite poursuivi 

 pendant 3 à 4 jours, au bain-marie, en renouvelant, de temps en temps, la 

 liqueur alcaline. L'attaque est arrêtée au moment où tout dégagement 

 d'hydrogène a cessé. 



» Il reste alors une poudre noire, cristalline, mélange complexe, que 

 l'on traite par l'acide sulfurique étendu, au bain-marie, perulant une 

 vingtaine d'heures. Pour cette deuxième attaque on emploie trois parties 

 d'acide sulfurique concentré et une partie d'eau. Il faut renouveler 

 plusieurs fois cette attaque, laver avec de l'acide chlorhydrique concentré 

 et froid et enfin avec de l'eau distillée. Le résidu est séché à 100°. On 

 obtient ainsi un mélange de graphite et d'une poudre grise cristalline 

 beaucoup plus dense. La majeure partie du graphite est éliminée par un 

 tamisage sur une gaze fine; on sépare les derniers petits cristaux de cette 

 substance au moyen du bromoforme. 



» Propriétés physiques. — Le carbure de molybdène MoC se présente 

 sous la forme d'une poudre de couleur grise. Examiné au microscope, ce 

 composé est formé de cristaux prismatiques, très brillants. Sa densité, 

 à -h 20°, est de 8,4o. Il raye facilement le verre et le quartz et ne raye 

 pas le rubis. Sa dureté est comprise entre 7 et 8. 



» Propriétés chimiques. — Le carbure de molybdène, chauffé au rouge 

 dans un courant d'hvdrogéne pur et sec, n'est pas altéré. 



» Projeté dans un flacon rem[jli de fluor, i! brûle avec une lumière 

 éblouissante en produisant du tétrafluorure de carbone et un fluorure 

 blanc anhydre de molydène. Il est attaqué, au rouge, par le chlore, en 

 donnant des chlorures molvbdiques et un résidu de carbone amorphe. 

 Le brome le décompose à une température plus élevée à laquelle l'action 

 de l'iode ne produit qu'une combinaison superficielle. Un mélange de gaz, 

 acide chlorhydrique et de vapeurs de brome l'attaque avec plus de facilité. 



» Ce carbure de molvbdène, chaulfé en présence de l'air et de l'oxygène, 

 s'oxyde, en fournissant de l'acide molybdique et de l'acide carbonique. 



» Projeté sur du chlorate ou de l'azotate de potassium en fusion, il 

 brûle avec facilité. 



